Source: http://docplayer.fi/5899700-Yleiset-arvonvahennysperusteet-paallysteet-toteuttamisvaiheen-ohjaus-tiehallinto.html
Timestamp: 2018-06-21 04:27:03+00:00
Document Index: 5336022

Matched Legal Cases: ['kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ', 'kko ']

Yleiset arvonvähennysperusteet Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto - PDF
Download "Yleiset arvonvähennysperusteet Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto"
3 Yleiset arvonvähennysperusteet Päällysteet Toteuttamisvaiheen ohjaus Tiehallinto Helsinki 22
4 ISBN TIEH Edita Oyj Helsinki 22 Julkaisua myy: Tiehallinto, julkaisumyynti Telefaksi S-posti TIEHALLINTO Opastinsilta 12 A PL HELSINKI Puhelinvaihde
5 MUU OHJAUS /1999/2/16 VASTAANOTTAJA Tiepiirit SÄÄDÖSPERUSTA KORVAA TieL 117,2 2433/1999/2/2 / lähetetyn TIEL KOHDISTUVUUS Tiehallinto VOIMASSA TOISTAISEKSI ASIASANAT Urakka-asiakirjat, arvonvähennysperusteet, päällystystyöt, päällysteet Yleiset arvonvähennysperusteet, Päällysteet Tiehallinnon keskushallinto lähettää oheisena Tiehallinnon teettämissä päällystystöissä noudatettavaksi Yleiset arvovähennysperusteet, Päällysteet TIEH Apulaisjohtaja Tie- ja liikennetekniikka Pauli Velhonoja Tieinsinööri Katri Eskola LISÄTIETOJA MYYNTI Katri Eskola, puh Tiehallinto, julkaisumyynti Mats Reihe, puh s-posti Tiehallinto Telefaksi
6 TIEDOKSI Tiehallinto, keskushallinnon prosessit Tiepiirit, palvelujen hankinta Tiehallinto, kirjasto 2 Ilmailulaitos, lentokenttätekniikka Suomen kuntaliitto VTT, RTE + kirjasto 1+2 TKK, tielaboratorio + kirjasto 1+2 TTKK, rakennusgeologian lab.+ kirjasto 1+2 Fortum Oil and Gas Oy, Bitumi Fortum Oil and Gas Oy, Bitumitutkimus Oy Esso Ab, bitumit Oy Shell Ab, bitumit IPP Oy Asfalttiliitto ry Andament Oy Asfalttineliö Oy Elg-Yhtiöt Oy Interasfaltti Oy Lemminkäinen Oyj/ Päällystysyksikkö Skanska Asfaltti Oy Suomen Laatuasfaltti Oy Super Asfaltti Oy Tieliikelaitos/ Päällyste- ja ympäristöpalvelut Valtatie Oy Viarex Oy Katri Eskola/KEa
7 Jakelussa mainitut 1 (2) /1999/2/21 Lisäkirje yleisten arvonvähennysperusteiden osaan Päällysteet TIEH Uusien päällysteiden arvostelussa käytettäessä tilastomatemaattista poikkeamaa arvosteluperusteena suurimmat sallitut tilastomatemaattiset poikkeamat ovat seuraavat. Luku Arvonvähennyksen syy Suurin sallittu tilastomatemaattinen poikkeama, jonka ylittyessä peritään ko. kaavalla laskettu arvonvähennys 4.1 tyhjätilaylitys 5, % (kaava 5) 1, % (kaava 6) 4.1 tyhjätila-alitus 1, % (kaavat 7 ja 8) sideainepitoisuuden poikkeama 5, % (kaava 3) 1, % (kaava 31) 9.2 rakeisuuden poikkeama 5, % (kaava 33) 1, % (kaava 34) Tyhjätilaa DOR- tai päällystetutkamenetelmällä arvosteltaessa suurimmat sallitut poikkeamat ovat vastaavasti seuraavat. Luku Arvonvähennyksen syy Suurin sallittu poikkeama, jonka ylittyessä peritään ko. kaavalla laskettu arvonvähennys 4.2, 4.3. tyhjätilaylitys 5, % (kaavat 12 ja 17) 1, % (kaavat 13 ja 18) 4.2, tyhjätila-alitus 1, % (kaavat 14, 15, 19 ja 2) DOR-keskihajonta,3 (kaava 21) Taulukoissa 2 7, 9, esitetyt arvonvähennysprosentit on tarkoitettu vain esimerkeiksi arvonvähennysprosenttien suuruuksista. Arvonvähennykset lasketaan ko. kaavoja käyttäen. Taulukon 13 kohdassa "8 mm tai 11 mm" olevat esimerkkiarvonvähennysprosentit ovat väärin, kuten kaavaa 34 käyttäessä havaitsee. Oikeat arvot on esitetty seuraavassa taulukossa. Keskushallinto Opastinsilta 12 A Puhelin Telefaksi Sähköposti PL HELSINKI
8 2 (2) /1999/2/21 Ohjeseula 8 mm tai 11 mm Rakeisuuden tilastollinen Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta poikkeama-% 1,2 2,8 3 1,8 4 3,2 Kehittämispäällikkö Tie- ja geotekniikka Kari Lehtonen JAKELU Tiehallinto, keskushallinnon prosessit Tiepiirit, palvelujen hankinta Tiehallinto, kirjasto 2 Ilmailulaitos, lentokenttätekniikka Suomen kuntaliitto VTT, RTE + kirjasto 1+2 TKK, tielaboratorio + kirjasto 1+2 TTKK, rakennusgeologian lab.+ kirjasto 1+2 Fortum Oil and Gas Oy, Bitumi Fortum Oil and Gas Oy, Bitumitutkimus Oy Esso Ab, bitumit Oy Shell Ab, bitumit IPP Oy Asfalttiliitto ry Andament Oy Asfalttineliö Oy Elg-Yhtiöt Oy Interasfaltti Oy Lemminkäinen Oyj/ Päällystysyksikkö Skanska Asfaltti Oy Suomen Laatuasfaltti Oy Super Asfaltti Oy Tieliikelaitos/ Päällyste- ja ympäristöpalvelut Valtatie Oy Viarex Oy Tieliikelaitos/ Konsultointi Katri Eskola/KEa
9 Yleiset arvonvähennysperusteet 5 Sisältö 1 YLEISTÄ 7 2 MASSAMÄÄRÄ JA KERROSPAKSUUS 8 3 TASALAATUISUUS 9 4 TYHJÄTILA Arvostelu poranäytteiden perusteella Arvostelu päällystetutkamenetelmällä Arvostelu DOR -menetelmällä 14 5 KITKA 16 6 TASAISUUS Pituus- ja poikkisuuntainen tasaisuus Sauman tasaisuus Alku-ura 18 7 KALTEVUUDET JA KORKEUSASEMA 19 8 KULUMISKESTÄVYYS Laskennallinen kulumisnopeus SRK-arvo 19 9 PÄÄLLYSTEMASSAN KOOSTUMUS Sideainepitoisuus ja määrä Massanäytteistä Kohteen tai kohteiden menekin mukaan Rakeisuus 22 1 MUITA NÄKÖKOHTIA 23
10 6 Yleiset arvonvähennysperusteet ARVONVÄHENNYSPERUSTEIDEN SOVELTAMINEN Päällysteiden yleisiä arvonvähennysperusteita sovelletaan Tiehallinnon teettämissä päällystystöissä, mikäli tarjouspyyntöasiakirjoissa ei ole arvonvähennysperusteita tarkemmin kuvattu. Suunnitelmilla tarkoitetaan kaikkia muita kyseiseen työhön liittyviä asiakirjoja, jotka voivat olla tilaajan tai urakoitsijan laatimia. Sisällysluettelon pääotsikkonumerointi vastaa pääosin Asfalttinormien luvun 5 alakohtien numerointia.
11 Yleiset arvonvähennysperusteet 7 1 YLEISTÄ Päällystystyön laatu arvostellaan urakka-asiakirjojen perusteella ja laadunarvostelussa otetaan huomioon massa- ja päällystenäytetutkimustulokset, kiviaineksen laatututkimustulokset, työvuoroittain pidetty kirjanpito käytetyistä raaka-aineista ja valmiista päällysteestä, koko työtä koskevat keskimääräiset raaka-ainemenekkitulokset, tasaisuus- ja tiiviysmittaustulokset sekä päällysteen ulkonäkö. Määrättäessä arvonvähennystä tilastomatemaattisin perustein on pidettävä mielessä, että otannalla on tilastomatemaattista näyttöä vasta, milloin määritysten lukumäärä on vähintään 12 kpl. Kun määritysten lukumäärä on 6-11 kpl, peritään arvonvähennyksenä puolet tilastomatemaattisen tarkastelun mukaan määräytyvästä arvonvähennyksestä. Pienten työkohteiden arvostelussa on pyrittävä soveltamaan edellä esitettyjä suurten töiden osalta annettuja ohjeita. Näytetulosten arvosteluun käytetään tällöin keskiarvoja ja vaatimusrajoista poikkeavien arvojen prosentuaalisia määriä eikä tilastollisia arvoja. Milloin laatutason alituksia todetaan poikkeuksellisen runsaasti, on täydentävin näytetutkimuksin pyrittävä luotettavasti selvittämään päällysteen laatu. Samalta asfalttiasemalta samalla suhteituksella tehtyjen massojen rakeisuus ja sideainepitoisuus arvostellaan yhtenä kokonaisuutena. Samaa asfalttilajia olevien kohteiden, jotka on tehty samalta asfalttiasemalta, samoista materiaaleista, samoilla ohjearvoilla, samalla massamäärällä (± 1 %) poranäytteistä määritetty tyhjätila arvostellaan myös yhtenä kokonaisuutena. Massamäärä, tasaisuus ja ulkonäkö arvostellaan pienistäkin kohteista erikseen. Rakenteen laadussa saattaa olla sellaisia virheitä, jotka ilmenevät kautta koko työn tai vain paikoittain. Urakoitsijan on kustannuksellaan korjattava tai poistettava ja uudelleen päällystettävä virheellisiksi tai heikoiksi osoittautuneet kohdat. Mikäli rakenteessa todetaan sellaisia laatutasoalituksia, joiden korjaaminen tai korvaaminen uudella rakennekerroksella on kohtuuttoman kallista siihen haittaan nähden, joka virheestä aiheutuu ja jos virheellisen suorituksen korjaaminen ei ole välttämätöntä, tilaaja on oikeutettu saamaan virheestä arvonvähennystä laskettuna oheisessa kohdassa esitetyin perustein. Arvonvähennyksen tulee olla oikeassa suhteessa laatutasoalituksen aiheuttamaan päällysteen käyttöiän lyhenemiseen, virheistä johtuviin ylimääräisiin kunnossapitokustannuksiin tai yleensä päällysteen käyttökelpoisuuden alenemiseen. Ellei korjattu kohta täytä päällysteelle asetettuja vaatimuksia, siitä on myös määrättävä arvonvähennys jäljempänä mainituin perustein. Kun arvonvähennys lasketaan kohteen päällysteen yksikköhinnasta, tarkoitetaan sillä tarjouksen mukaisia yksikköhintoja. Kun arvonvähennys lasketaan kohteen päällysteen hinnasta, tarkoitetaan sillä tarjouksen mukaisilla yksikköhinnoilla ja toteutuneilla työmäärillä laskettua kohteen päällysteen verotonta hintaa ilman indeksitarkistuksia. Kun arvonvähennys lasketaan päällysteen neliöhinnasta ja päällyste on tehty tonnihinnalla, muunnetaan tarjouksen mukainen päällysteen yksikköhinta ( /t) vastaavaksi neliöhinnaksi ( /m²).
12 8 Yleiset arvonvähennysperusteet Kun arvonvähennys lasketaan päällysteen tonnihinnasta ja päällyste on tehty neliöhinnalla, muunnetaan tarjouksen mukainen päällysteen yksikköhinta ( /m²) vastaavaksi tonnihinnaksi ( /t). Työkohtaisesti voidaan antaa yleisiä arvonvähennysperusteita täydentäviä tai niistä poikkeavia arvonvähennysperusteita. Mikäli yleiset ja työkohtaiset laatuvaatimukset tai arvonvähennysperusteet ovat joltakin osin ristiriidassa keskenään, noudatetaan työkohtaisia. Arvonvähennykset eivät vähennä urakoitsijan takuuajan vastuuta. 2 MASSAMÄÄRÄ JA KERROSPAKSUUS Työvuoroittain todetusta sekä koko kohdetta koskevasta massamääräalituksesta lasketaan ansiottoman hyödyn pidätys käyttäen hintana alituksen suuruuden ja päällysteen yksikköhinnan perusteella määrättävää hintaa sekä pinta-alaa. Jos kohteella on sekä työvuoroittaisia alituksia että koko kohdetta koskeva alitus, arvonvähennyksenä peritään vain suuremman alituksen edellyttämä euromäärä. Kohteelle asetettu massamenekkivaatimus on keskiarvovaatimus, jota sovelletaan työvuoroittain ja koko kohdetta koskeviin massamääräalituksiin. Poranäytteiden perusteella tehdään massamääräalituksista arvonvähennys vain, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa niin edellytetään. Kun massapintaus tehdään tonnihinnalla, noudatetaan massamäärään liittyvien seikkojen osalta samoja menettelytapoja kuin tasaustöissä. Jos bitumistabiloinnin kerrospaksuus työkohteessa alittaa keskiarvovaatimuksen enemmän kuin,5 cm, siitä määrätään arvonvähennys KP kaavan 1 mukaisesti. ka pm +,5cm ka pv KP = 1,4 x xh (kaava 1), ka pv KP kohteen bitumistabiloinnin arvonvähennys ( ) paksuuden osalta ka pm kohteen bitumistabiloinnin mitattu paksuuden keskiarvo (cm) ka pv kohteen bitumistabiloinnin vaadittu paksuuden keskiarvo (cm) H kohteen bitumistabiloinnin hinta ( ). Jos bitumistabiloinnin kerrospaksuus alittaa yksittäisen kohdan vaatimusrajan, peritään alittavista kohdista lisäksi kutakin alittavaa mittauspistettä kohti arvonvähennys YP kaavan 2 mukaisesti. YP = 5 x YH (kaava 2) YP arvonvähennys ( ) kerrospaksuuden vaatimusrajan alituksesta yksittäisessä kohdassa YH stabiloinnin yksikköhinta ( /m 2 ). Jos yksittäisen kohdan kerrospaksuus alittaa yli 2 % keskiarvovaatimuksen, on stabilointi uusittava virheelliseltä osalta ajokaistan leveydeltä alittavan mittauskohdan molemmin puolin.
13 Yleiset arvonvähennysperusteet 9 3 TASALAATUISUUS Lajittumien ja muiden virheiden arvostelu kohdistuu kaikkiin työkohteisiin kuitenkin siten, että arvostelussa otetaan huomioon päällystystyön luonne ja päällystetyyppi. Arvonvähennyksiä määrättäessä otetaan lieventävinä seikkoina huomioon mm. risteysalueet, liittymät, linja-autopysäkit yms., joitten päällystämisessä joudutaan poikkeamaan normaalista koneellisesta levitystyöstä. Mikäli päällysteessä ilmenee yksittäisiä halkeamia, määrätään niistä arvonvähennys H kaavan 3 mukaan. H = 3 x p x YH (kaava 3), H arvonvähennys ( ) yksittäisistä halkeamista p halkeamien pituus (m) YH päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Verkkohalkeama-alueilta on päällyste työn aikana yleensä uusittava ja aina sellaisissa tapauksissa kun halkeamat ulottuvat päällystekerroksen läpi. Jos päällysteessä ilmenee vähäisiä verkko-, hius- tai muita halkeamia, määrätään niistä arvonvähennys VH kaavan 4 mukaan. VH = 1,5 x a x YH (kaava 4), VH arvonvähennys ( ) verkko-, hius- tai muista halkeamista a halkeama-alueen pinta-ala (m 2 ) YH päällysteen yksikköhinta ( /m²). Sideainetäytejauheseoksen pintaannousun vuoksi kuumasekoitteiseen päällysteeseen saattaa muodostua sileitä ja vaarallisen liukkaita kohtia. Myös kylmäsekoitteisissa päällysteissä voi esiintyä sideaineen pintaannousua ja päällysteen pehmenemistä. Tällaiset kohdat on korjattava työn aikana ennen vastaanottotarkastusta. Urakoitsija vastaa korjaustöistä ja niiden kustannuksista, jos sileät ja liukkaat kohdat johtuvat urakoitsijan työstä. Mikäli vastaanottotarkastuksessa vielä ilmenee tällaisia urakoitsijan työstä johtuvia kohtia, ne on joko korjattava urakoitsijan toimesta ja kustannuksella taikka niistä on määrättävä arvonvähennys, joka lasketaan kertomalla virheellisen alueen pinta-ala päällysteen yksikköhinnalla tai joka määrätään yhtäsuureksi kuin arvioidut karkeuttamiskustannukset. Jos päällysteessä todetaan rakeisuuslajittumia, jotka erottuvat muuta päällystettä avoimempina ja harvempina kohtina, niistä määrätään arvonvähennys taulukon 1 mukaisesti.
14 1 Yleiset arvonvähennysperusteet Taulukko 1 Lajittumien arvonvähennys. VIRHE- LUOKKA I Toistuva rakeisuuslajittuma (kuormalajittuma) tai satunnainen lajittuma *) 4 x lajittumakohdan pituus x kaistan levitysleveys x päällysteen yksikköhinta ARVONVÄHENNYS ( ) Levityksessä syntynyt pituussuunnassa yhtenäinen lajittuma *) 4 x lajittuman pituus x leveys x päällysteen yksikköhinta II 3 x lajittumakohdan pituus x kaistan levitysleveys x päällysteen yksikköhinta 3 x lajittuman pituus x leveys x päällysteen yksikköhinta III 1,5 x lajittumakohdan pituus x kaistan levitysleveys x päällysteen yksikköhinta 1,5 x lajittuman pituus x leveys x päällysteen yksikköhinta *) pituus ja leveys (m), pinta-ala (m²), yksikköhinta ( /m²) Sirotepintaus-, soratien pintaus- ja karkeutustöissä ilmenevistä virheistä, liian vähäisestä sirotemäärästä, irtoilevasta sirotteesta, sirotteen jyräämisestä massapinnan alapuolelle tms. määrätään arvonvähennykseksi virheen suuruuden mukaan pintaus- tai karkeutustyön hinta osaksi tai kokonaan. Mikäli päällysteeseen on muodostunut karkeutuksesta huolimatta vaarallisen liukkaita kohtia, arvonvähennykseksi on määrättävä arvioidut liukkauden korjauskustannukset. Muista päällysteessä ilmenevistä ulkonäkövirheistä, kuten levityskaistan ulkoreunan ohuudesta, mutkittelusta ja vastaavista seikoista, määrätään arvonvähennykseksi arvioidut korjauskulut tai niiden edustaman haitan edellyttämä rahasumma. 4 TYHJÄTILA 4.1 Arvostelu poranäytteiden perusteella Jos poranäytemääritysten perusteella päällyste ei täytä sille asetettuja tyhjätilavaatimuksia, määrätään tilastollisesti laskettujen tyhjätilaylitysten perusteella arvonvähennys TY kaavan 5 mukaan AB-, ABS- ja SMA- päällysteillä ja kaavan 6 mukaan ABK- päällysteillä. Taulukossa 2 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tyhjätilaylityksen mukaan. TY =,25 x P 2 x H (kaava 5), TY arvonvähennys ( ) tyhjätilaylityksestä P tilastollisesti laskettu tyhjätilaylitysprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ).
15 Yleiset arvonvähennysperusteet 11 TY ABK =,8 x P 3 x H (kaava 6), TY ABK arvonvähennys ( ) tyhjätilaylityksestä P tilastollisesti laskettu tyhjätilaylitysprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ). Taulukko 2 Arvonvähennysprosentteja tyhjätilaylityksen perusteella. Tilastollisesti laskettu tyhjätilaylitys-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta AB, ABS, SMA ABK ,6 2,5 5,6 1,,1,8 2,7 6,4 Jos päällysteen tyhjätilalle on tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettu alarajavaatimus, määrätään tilastollisesti laskettujen tyhjätila-alitusten perusteella arvonvähennys TA kaavan 7 mukaan AB-, ABS- ja SMA- päällysteillä ja kaavan 8 mukaan ABK- päällysteillä. Taulukossa 3 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tyhjätila-alituksen mukaan. TA =,4 x P 3 x H (kaava 7), TA arvonvähennys ( ) tyhjätila-alituksesta P tilastollisesti laskettu tyhjätila-alitusprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ). TA ABK =,2 x P 3 x H (kaava 8), TA ABK arvonvähennys ( ) tyhjätila-alituksesta P tilastollisesti laskettu tyhjätila-alitusprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ). Taulukko 3 Arvonvähennysprosentteja tyhjätila-alituksen perusteella. Tilastollisesti laskettu tyhjätila-alitus-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta AB, ABS, SMA ABK 1 2 3,4 3,2 1,8,2 1,6 5,4
16 12 Yleiset arvonvähennysperusteet Sauman suhteellisen tiiviyden, jolla tarkoitetaan saumanäytteiden irtotiheyksien keskiarvon ja muiden näytteiden irtotiheyksien keskiarvon suhdetta, tulee olla kuumana sekoitetuissa päällysteissä vähintään,95. Jos sauman suhteellinen tiiviys ei täytä tätä vaatimusta, määrätään siitä arvonvähennys ST kaavan 9 mukaan AB-, ABS- ja SMA- päällysteillä ja kaavan 1 mukaan ABK- päällysteillä. Taulukossa 4 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista sauman suhteellisen tiiviyden alituksen mukaan. ST = 5 x A 1,5 x p x YH (kaava 9), ST arvonvähennys ( ) suhteellisen tiiviyden alituksesta A sauman suhteellisen tiiviyden alitus raja-arvosta p sauman pituus (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). ST ABK = 25 x A 1,5 x p x YH (kaava 1), ST ABK arvonvähennys ( ) sauman suhteellisen tiiviyden alituksesta A sauman suhteellisen tiiviyden alitus raja-arvosta p sauman pituus (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Taulukko 4 Arvonvähennysprosentteja sauman suhteellisen tiiviyden alituksesta. Sauman suhteellisen tiiviyden alitus raja-arvosta,95 Arvonvähennys-% kohteen päällysteen yksikköhinnasta saumametriä kohti AB, ABS, SMA ABK,1,2,3,4 5, 14,1 26, 4, 2,5 7,1 13, 2, Sauman suhteellisen tiiviysvaatimuksen takia ei määrätä arvonvähennystä, jos saumanäytteiden tyhjätila täyttää Asfalttinormien kohdan 5.4 vaatimukset. 4.2 Arvostelu päällystetutkamenetelmällä Päällystetutkamenetelmällä (PANK-4122) määritetään päällysteen dielektrisyys, jonka perusteella voidaan laskea päällysteen tyhjätila. Päällystetutkalla mitataan koko kohde. Peruslähtökohta on, että mitataan kaikista päällystetyistä kaistoista yksi ajoura, joka yleensä on ulkoura. Arvostelu tehdään koko kohteen pituudelta.
17 Yleiset arvonvähennysperusteet 13 Yksittäisille tyhjätilahavainnoille lasketaan Asfalttinormien taulukon 25 rajaarvoilla ylitysprosentti P kaavalla 11. Ylitysprosentti on raja-arvon ylittävän pituuden suhde kokonaispituuteen. yi P(%) = x1 (kaava 11), s y i s kohteessa olevien ylitysten pituus (m) kohteessa tehtyjen mittausten yhteispituus (m). Jos päällyste ei täytä sille asetettuja tyhjätilavaatimuksia, määrätään tyhjätilaylityksestä arvonvähennys TY kaavan 12 mukaan AB-, ABS- ja SMApäällysteillä ja kaavan 13 mukaan ABK- päällysteillä. Taulukossa 5 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tyhjätilaylityksen mukaan. TY =,25 x P 2 x H (kaava 12), TY arvonvähennys ( ) tyhjätilaylityksestä P tyhjätilaylitysprosentti (%) H kohteen päällysteen hinta ( ). TY ABK =,8 x P 3 x H (kaava 13), TY ABK arvonvähennys ( ) tyhjätilaylityksestä P tyhjätilaylitysprosentti (%) KH kohteen päällysteen hinta ( ). Taulukko 5 Arvonvähennysprosentteja tyhjätilaylityksen perusteella. Tyhjätilaylitys-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta AB, ABS, SMA,6 2,5 5,6 1, ABK,1,8 2,7 6,4 Jos päällysteen tyhjätilalle on tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettu alarajavaatimus, lasketaan tyhjätila-alitusprosentti ylitysprosenttia vastaavasti kaavaa 11 soveltaen. Tyhjätila-alituksista määrätään sen perusteella arvonvähennys TA kaavan 14 mukaan AB-, ABS- ja SMA- päällysteillä ja kaavan 15 mukaan ABK- päällysteillä. Taulukossa 6 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tyhjätila-alituksen mukaan.
18 14 Yleiset arvonvähennysperusteet TA =,4 x P 3 x H (kaava 14), TA arvonvähennys ( ) tyhjätila-alituksesta P tyhjätila-alitusprosentti (%) H kohteen päällysteen hinta ( ). TA ABK =,2 x P 3 x H (kaava 15), TA ABK arvonvähennys ( ) tyhjätila-alituksesta P tyhjätila-alitusprosentti (%) H kohteen päällysteen hinta ( ). Taulukko 6 Arvonvähennysprosentteja tyhjätila-alituksen perusteella. Tyhjätila-alitus-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta AB, ABS, SMA ABK 1 2 3,4 3,2 1,8,2 1,6 5,4 Saumojen tiiviys tutkitaan poranäytteiden avulla. Jos yksittäisen saumanäytteen tyhjätila ei täytä Asfalttinormin vaatimusta, joka on taulukossa 25 esitetyt yksittäisten näytteiden ylärajat korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, määrätään siitä arvonvähennys STY kaavan 16 mukaan. STY = 1 x Y x p x YH (kaava 16), STY arvonvähennys ( ) sauman tyhjätilavaatimuksen ylityksestä Y tyhjätilaylitys (%-yksikköä) p vaatimusrajan ylittävän havainnon edustaman sauman pituus (m) YH päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). 4.3 Arvostelu DOR -menetelmällä DOR menetelmällä (PANK-4113) määritetään päällysteen tiheys, josta voidaan laskea päällysteen tyhjätila, kun tunnetaan päällystemassan tiheys. Päällysteen tiiviyden arvonvähennys lasketaan DOR - arvonmuutosohjelmalla. Ohjelmalla lasketaan tyhjätilan vaatimusrajan ylittävien ja alittavien tulosten perusteella painotetut ylitys- ja alitusprosentit viiden metrin mittauskannalla. Jos päällyste ei täytä sille asetettuja tyhjätilavaatimuksia, määrätään arvonvähennys TY kaavan 17 mukaan AB-, ABS- ja SMA- päällysteillä ja kaavan 18 mukaan ABK- päällysteillä. Taulukossa 5 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tyhjätilaylityksen mukaan.
19 Yleiset arvonvähennysperusteet 15 TY =,25 x P 2 x H (kaava 17), TY arvonvähennys ( ) tyhjätilaylityksestä P DOR -tyhjätilaylitysprosentti (%) H kohteen päällysteen hinta ( ). TY ABK =,8 x P 3 x H (kaava 18), TY ABK arvonvähennys ( ) tyhjätilaylityksestä P DOR -tyhjätilaylitysprosentti (%) KH kohteen päällysteen hinta ( ). Jos päällysteen tyhjätilalle on tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettu alarajavaatimus, määrätään tyhjätila-alitusten perusteella arvonvähennys TA kaavan 19 mukaan AB-, ABS- ja SMA- päällysteillä ja kaavan 2 mukaan ABKpäällysteillä. Taulukossa 6 on esitetty esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tyhjätila-alituksen mukaan. TA =,4 x P 3 x H (kaava 19), TA arvonvähennys ( ) tyhjätila-alituksesta P DOR tyhjätila-alitusprosentti (%) H kohteen päällysteen hinta ( ). TA ABK =,2 x P 3 x H (kaava 2), TA ABK arvonvähennys ( ) tyhjätila-alituksesta P DOR tyhjätila-alitusprosentti (%) H kohteen päällysteen hinta ( ). DOR -menetelmällä mitattujen päällysteen tyhjätilatulosten keskihajonta lasketaan yhden metrin mittaustuloksista. Laskennassa poistetaan yksittäiset havainnot, jotka ovat pienempiä kuin 3 % tai suurempia kuin 1 %. Mittaushavaintojen keskihajonta saa AB-päällysteillä olla enintään 2,8 ja SMA-, ABS- ja ABK- päällysteillä enintään 3,. Jos keskihajonta ylittää ko. päällystetyypille asetetun raja-arvon, määrätään siitä arvonvähennys KH kaavan 21 mukaan. KH =,4 x p 3 x H (kaava 21), KH arvonvähennys ( ) DOR keskihajonnan poikkeamasta p keskihajonnan poikkeama raja-arvosta H kohteen päällysteen hinta ( ). Saumojen tiiviys tutkitaan poranäytteiden avulla. Jos yksittäisen saumanäytteen tyhjätila ei täytä Asfalttinormin vaatimusta, joka on taulukossa 25 esitetyt yksittäisten näytteiden ylärajat korotettuna kahdella prosenttiyksiköllä, määrätään siitä arvonvähennys STY kaavan 16 mukaan.
20 16 Yleiset arvonvähennysperusteet 5 KITKA Mikäli kitkavaatimusta ei saavuteta, on päällyste korjattava. 6 TASAISUUS 6.1 Pituus- ja poikkisuuntainen tasaisuus Vaatimukset ylittävistä yksittäisistä pituussuuntaisista epätasaisuuksista, joita tilaaja ei määrää korjattaviksi ja jotka urakoitsija jättää korjaamatta, määrätään arvonvähennys YPI kaavan 22 mukaan. YPI =,1 x k x YH (kaava 22), YPI arvonvähennys ( ) yksittäisestä pituussuuntaisesta epätasaisuudesta YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ) k kaistan keskivuorokausiliikennemäärä KVL (ajon/vrk). Päällystyskohteen aloitus- ja lopetussaumojen arvostelussa otetaan lieventävänä tekijänä huomioon tehdyn päällysteen ulkopuolella olevan mutta epätasaisuusmittaukseen vaikuttavan pinnan urautuneisuus tai muu virheellinen muoto. Kohteissa, joissa alku-uraa ei arvostella vaatimukset ylittävistä poikkisuuntaisista epätasaisuuksista, joita tilaaja ei määrää korjattaviksi määrätään arvonvähennys YPO kaavan 23 mukaan. YPO =,1 x p x YH (kaava 23), YPO arvonvähennys ( ) poikkisuuntaisesta epätasaisuudesta p kaistapituus, jolla vaatimukset ylittävä poikkisuuntainen epätasaisuus esiintyy (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Päällysteessä ilmenevistä tiheästi toistuvista pituussuuntaisista vaatimusrajoja suuremmista epätasaisuuksista määrätään arvonvähennys IRI4 kaavan 24 mukaan. IRI4 = 2 x Y 3 x p x YH (kaava 24), IRI4 arvonvähennys ( ) IRI4-rajan ylittävistä epätasaisuuksista Y IRI4- vaatimusrajan ylitys p virheellisen osuuden kaistapituus (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Kaavaa 24 soveltaen määrätään vastaavasti IRI- vaatimuksen ylittävistä epätasaisuuksista arvonvähennys IRI, jos tarjouspyyntöasiakirjoissa on edellytetty työ arvosteltavaksi IRI epätasaisuuden perusteella.
21 Yleiset arvonvähennysperusteet 17 Jos kohteella on epätasaisuusmittausta häiritseviä rakenteita, kaivonkansia jne, otetaan ne arvostelussa lieventävinä tekijöinä huomioon. Taulukossa 7 on esitetty arvonvähennysprosentteja IRI- ja IRI4- vaatimusrajan ylityksen suuruuden mukaan. Taulukko 7 Arvonvähennysprosentteja IRI- /IRI4 vaatimusrajan ylityksestä. IRI- tai IRI4- vaatimusrajan ylitys (mm/m),1,2,3,4,5 Arvonvähennys-% päällysteen yksikköhinnasta kaistapituutta kohti, 2, 16, 54, 128, 25, Jos vaatimusrajan ylitys on suurempi kuin,6 mm/m, on virheellinen osuus korjattava. 6.2 Sauman tasaisuus Päällysteen sauman tulee olla rakenteeltaan samanlainen kuin muut osat. Sauman kohdalle ei saa muodostua kourua eikä muuta epätasaisuutta (porrasta). Kouruuntuneen tai porrastuneen levityskaistojen välisen sauman arvonvähennys S määrätään kaavan 25 mukaan. A S = p YH (kaava 25), 1 S arvonvähennys ( ) kouruuntuneesta tai porrastuneesta saumasta A arvonvähennysprosentti (%) taulukosta 8 p virheellisen sauman pituus (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Taulukko 8 Arvonvähennysprosentit saumavirheluokan mukaan. Saumavirhe I lk II lk III lk Arvonvähennys-% Huonosti tehtyjen nollausten osalta arvonvähennys on puolet edellisestä.
22 18 Yleiset arvonvähennysperusteet 6.3 Alku-ura Päällysteen alkutiivistyminen mitataan palvelutasomittausautolla. Mittaustulosten perusteella määrätään päällysteen alku-uran arvonvähennykset. Asfalttinormeista poiketen uusiopintausmenetelmillä tehtyjen päällysteiden alku-uramittaus tehdään 1-6 viikon kuluessa päällysteen valmistumisesta. Vaatimusrajan ylittävistä tuloksista määrätään arvonvähennys AU 1 1 metrin maksimiuran keskiarvon perusteella kaavan 26 mukaan. (22,5 u 9) AU 1 = p YH (kaava 26), 1 AU 1 arvonvähennys ( ) 1 m maksimiuran keskiarvon perusteella u 1 metrin maksimiuran keskiarvo (mm) p virheellisen osuuden kaistapituus (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Vaatimusrajan ylittävistä tuloksista määrätään arvonvähennys AU K koko kohteen maksimiuran keskiarvon perusteella kaavan 27 mukaan. (3 u 9) AU K = p YH 1 (kaava 27), AU K arvonvähennys ( ) koko kohteen maksimiuran keskiarvon perusteella u koko kohteen maksimiuran keskiarvo (mm) p kohteen kaistapituus (m) YH kohteen päällysteen yksikköhinta ( /m 2 ). Taulukko 9 Arvonvähennysprosentteja maksimiuran keskiarvon perusteella. maksimiuran keskiarvo (mm) Yksittäiset 1-metriset Arvonvähennys-% päällysteen yksikköhinnasta kaistapituutta kohti 22, ,5 9 maksimiuran keskiarvo (mm) Koko kohde Arvonvähennys-% päällysteen yksikköhinnasta kaistapituutta kohti Jos 1 metrin maksimiuran keskiarvo on yli 8 mm tai koko kohteen maksimiuran keskiarvo yli 6 mm, on virheellinen osuus korjattava. 1 metrin keskiarvoista ja koko kohteen keskiarvosta määrätään arvonvähennykseksi se, kumpi on euromääräisesti suurempi.
23 Yleiset arvonvähennysperusteet 19 7 KALTEVUUDET JA KORKEUSASEMA Jos päällysteelle on tarjouspyyntöasiakirjoissa asetettu sivukaltevuusvaatimukset, vaatimusrajojen poikkeamista lasketaan arvonvähennys seuraavasti. Jos päällysteen ja/tai stabiloinnin sivukaltevuus jää pienemmäksi kuin vaatimus - sallittu poikkeama, peritään alittavalta osalta arvonvähennyksenä laskennallinen korjausmassan arvo mittausvälin kaistapinta-alalta. Päällystemassan hinta ( /t) ilmoitetaan tarjouspyyntöasiakirjoissa ja massamenekkinä käytetään 2,5 t/m3ktr. Rinnakkaiskaistalta peritään vastaavasti korjausmassan arvo sallittuun vaatimusrajaan (=vaatimus - sallittu poikkeama) saakka. Jos sivukaltevuus jää suuremmaksi kuin vaatimus + sallittu poikkeama, peritään arvonvähennyksenä puolet laskennallisen korjausmassan arvosta. Jos sivukaltevuuden poikkeama on enemmän kuin 1 % -yksikköä yli sallitun sivukaltevuuden poikkeamarajan, on sivukaltevuus korjattava. Sivukaltevuuden muutosalueilla arvostelu sovitaan tapauskohtaisesti. 8 KULUMISKESTÄVYYS 8.1 Laskennallinen kulumisnopeus Jos päällysteen laskennallinen kulumisnopeus on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty vaatimuksena, arvostellaan päällysteen toteutunut laskennallinen kulumisnopeus seuraavasti. Jos päällysteen toteutunut laskennallinen kulumisnopeus on suurempi kuin kohteelle tarjouksessa esitetty laskennallinen kulumisnopeus, määrätään arvonvähennys KN kaavan 28 mukaan. KN= 1,2 x (E x KL) x p (kaava 28), KN E KL p arvonvähennys ( ) kohteen kulumisnopeusvaatimuksen ylityksestä toteutuneen ja tarjotun laskennallisen kulumisnopeuden erotus tarjouspyyntöasiakirjojen mukainen kohdekohtainen kustannuslisä kaistapituus (m). Jos toteutunut kulumisnopeus on suurempi kuin kohteelle tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty hylkäysraja, ei kohdetta vastaanoteta edes arvonmuutoksin. 8.2 SRK-kuluma-arvo Jos päällysteelle on tarjouspyyntöasiakirjoissa esitetty SRK- kulumaarvovaatimukset, kulumiskestävyys arvostellaan kohteittain laskettujen SRKkuluma-arvojen keskiarvon (kokonaisluku) perusteella. Jos SRK- kulumaarvojen hajonta on suuri ja vähintään 5 näytettä on tutkittu, siitä aiheutuu taulukon 1 mukainen lisäys kohteen keskiarvoon.
24 2 Yleiset arvonvähennysperusteet Taulukko 1 Hajonnasta aiheutuva lisäys SRK- kuluma-arvoon. SRK-kuluma-arvojen hajonta Lisäys kohteen SRK-kuluma-arvon (% keskiarvosta) keskiarvoon (%) < Väliarvot interpoloidaan suoraviivaisesti. Jos taulukon 1 perusteella saatu kohteen SRK- kuluma-arvon keskiarvo poikkeaa vähemmän kuin 2, yksikköä vaaditusta kohteen kuluma-arvosta, arvonmuutoksia ei tehdä lainkaan SRK- tulosten perusteella. Jos taulukon 1 perusteella saatu kohteen SRK- kuluma-arvon keskiarvo on enemmän kuin 2, yksikköä vaatimusarvoa suurempi, määrätään kohteen päällysteen hinnasta arvonvähennys AV SRK kaavan 29 mukaisesti. AV SRK = -,2 x [(ka SRK - (SRK v + 2) ] 2 (kaava 29), AV SRK ka SRK SRK v arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta taulukon 1 perusteella saatu kohteen SRK- kuluma-arvon keskiarvo vaadittu kohteen SRK- kuluma-arvo. 9 PÄÄLLYSTEMASSAN KOOSTUMUS 9.1 Sideainepitoisuus ja määrä Massanäytteistä Päällystemassan sideainepitoisuus arvostellaan massanäytetulosten perusteella Asfalttinormien mukaan sillä poikkeamalla, että myös SMA- massat saa tutkia polttomenetelmällä PANK-416. Tilastollisten laskelmien mukaisista vaatimusrajoja suuremmista poikkeamista määrätään arvonvähennys SP kaavan 3 mukaan AB-, ABS-, SMA-, PAB- ja VA- massoilla ja kaavan 31 mukaan ABK- ja TAS- massoilla. Esimerkkejä arvonvähennysprosenteista tilastollisen poikkeamaprosentin mukaan on esitetty taulukossa 11. SP =,16 x P 2 x H (kaava 3), SP arvonvähennys ( ) sideainepitoisuuden vaatimusrajoja suuremmista poikkeamista P sideainepitoisuuden tilastollinen poikkeamaprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ).
25 Yleiset arvonvähennysperusteet 21 SP ABK/TAS =,2 x P 1,5 x H (kaava 31), SP ABK/TAS arvonvähennys ( ) sideainepitoisuuden vaatimusrajoja suuremmista poikkeamista P sideainepitoisuuden tilastollinen poikkeamaprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ). Uusiopintauksena tehdyillä päällysteillä kohteen tai kohteiden hintana pidetään lisämassan hintaa. Taulukko 11 Arvonvähennysprosentteja sideainepitoisuuden poikkeamasta. Sideainepitoisuuden tilastollinen poikkeama-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta AB, ABS, SMA, PAB, VA ABK, TAS ,4 1,6 3,6 6,4 1,,5,4 1,4 3,2 6,3 Jos bitumistabiloinnissa yksittäisen massanäytteen sideainepitoisuus poikkeaa vaatimusrajoista <,5 %-yksikköä, määrätään arvonvähennys, minkä suuruus on 1 x stabiloinnin yksikköhinta ( /m²) kutakin poikkeavaa näytetulosta kohti. Jos yksittäisen näytteen sideainepitoisuus poikkeaa enemmän kuin,5 %-yksikköä vaatimusrajoista, on stabilointi uusittava virheelliseltä osalta ajokaistan leveydeltä alittavan näytekohdan molemmin puolin Kohteen tai kohteiden menekin mukaan Työvuoroittain todetuista ja koko kohdetta koskevista todellisista sideainepitoisuuden alituksista lasketaan arvonvähennys (= ansiottoman hyödyn pidätys) sideainealituksen ja tarjotun sideaineen muutoshinnan mukaan. Työvuorottaisesta sideainemääräalituksesta määrätään ansiottoman hyödyn pidätys vain mittausvirherajan alapuolelle jäävältä alituksen osalta. Jos kohde on työvuoroa pienempi, sovelletaan työvuorottaista mittaustarkkuutta. Koko kohdetta koskevasta sideainepitoisuuden alituksesta määrätään lisäksi arvonvähennys SP KK kaavan 32 mukaan. (52 a 2,6) SP Kk = H 1 (kaava 32), SP Kk arvonvähennys ( ) koko kohdetta koskevasta sideainepitoisuuden alituksesta a sideainepitoisuuden alitus koko kohteella (%-yksikköä) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ).
26 22 Yleiset arvonvähennysperusteet Uusiopäällysteillä kohteen tai kohteiden hintana pidetään lisämassan hintaa. Urakoitsija vastaa siitä, että sideaineen määrämittaukset saadaan tuloksiltaan luotettaviksi. Taulukko 12 Arvovähennysprosentteja koko kohteen sideainepitoisuuden alituksesta. Sideainepitoisuuden alitus (%-yksikköä),5,1,15,2 Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta 2,6 5,2 7,8 Bitumistabiloinnissa työvuorottaisiin ja koko kohdetta koskeviin todellisiin sideainealituksiin sovelletaan edellä esitettyjä yleisiä arvonvähennysperusteita. Sirotepintaus- ja soratien pintaustöissä työvuorottaisista ja koko kohdetta koskevista todellisista sideainepitoisuuden alituksista lasketaan arvonvähennys (= ansiottoman hyödyn pidätys) sideainealituksen ja tarjotun sideaineen muutoshinnan mukaan. Työvuorottaisesta sideainemääräalituksesta määrätään arvonvähennys vain mittausvirherajan alapuolelle jäävän alituksen osalta. Vuokalautanäytteillä mitatuista vaatimusrajoista poikkeavista tuloksista lasketaan arvonvähennys kertomalla näytteen edustama pintaustyömäärä sen 1,5-kertaisella neliöhinnalla sekä sideaineen vaatimusrajasta poikkeavan määrän kg/m² ja sideaineen ohjearvon kg/m² välisellä suhdeluvulla. 9.2 Rakeisuus Päällystemassan rakeisuus arvostellaan massanäytteiden tulosten perusteella Asfalttinormien mukaan. Jos tilastollisten laskelmien perusteella ilmenee ohjerajoista poikkeavia tuloksia, niistä määrätään ohjeseulojen läpäisyarvojen perusteella arvonvähennykset R i kaavoilla 33 ja 34. Ohjeseuloilla,63 mm,,5 mm ja 2 mm tai 4 mm käytetään kaavaa 33 ja ohjeseulalla 8 mm tai 11 mm käytetään kaavaa 34. R i =,1 x P 2 x H (kaava 33), R i arvonvähennys ( ) rakeisuuden tilastollisesta poikkeamasta ohjeseulalla i, joka on,63 mm,,5 mm ja 2 mm tai 4 mm P rakeisuuden tilastollinen poikkeamaprosentti (%) ohjeseulalla i H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ).
27 Yleiset arvonvähennysperusteet 23 R i =,2 x P 2 x H (kaava 34), R i arvonvähennys ( ) rakeisuuden tilastollisesta poikkeamasta ohjeseulalla i, joka on 8 mm tai 11 mm P rakeisuuden tilastollinen poikkeamaprosentti (%) H kohteen tai kohteiden päällysteen hinta ( ). Rakeisuusvirheistä johtuva lopullinen arvonvähennys R on neljän ohjeseulan läpäisyarvoista aiheutuvien vähennysten summa. Taulukko 13 Arvonvähennysprosentteja rakeisuuden tilastollisen poikkeamaprosentin mukaan ohjeseuloilla. OHJESEULA,63 mm,,5 mm ja 2 mm tai 4 mm 8 mm tai 11 mm Rakeisuuden tilastollinen poikkeama-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta Rakeisuuden tilastollinen poikkeama-% Arvonvähennys-% kohteen päällysteen hinnasta 1 1, 1,3 2 4, 2 1, 3 9, 3 2,3 4 16, 4 4, Asemasekoitetun bitumistabilointimassan rakeisuus arvostellaan ajoradalta otettujen massanäytteiden perusteella vastaavasti kuin ilman kuumaseulontaa valmistettu suhteitusluokan D asfalttimassa. 1 MUITA NÄKÖKOHTIA Milloin jostakin päällysteen kohdasta syntyy kiistaa onko se vaatimusten mukainen vai ei, kyseisestä kohdasta voidaan ottaa tarkistusnäytteitä. Tällöin on yleensä pidettävä periaatteena, että se osapuoli, jonka todetaan olleen väärässä, maksaa tutkimuskulut.